com o seguinte ciclo:- pulverização: 5 minutos;- secagem: 25 minutos.2.2.2. Resistência a agentes químicosUma vez realizado o ensaio indicado no n.o 2.2.1 supra e a medição referida no n.o 2.2.3.1 infra, aplica-se à superfície exterior de cada uma das três amostras referidas a mistura definida no n.o 2.2.2.1, tal como explicitado no n.o 2.2.2.2.2.2.2.1. Mistura de ensaioA mistura de ensaio será composta por 61,5 % de n-heptano, 12,5 % de tolueno, 7,5 % de tetracloreto de etilo, 12,5 % de tricloroetileno e 6 % de xileno (percentagens volumétricas).2.2.2.2. Aplicação da mistura de ensaioEmbeber até à saturação um pedaço de tecido (norma ISO 105, p. ex.) na mistura definida no n.o 2.2.2.1 supra e, não mais de 10 segundos depois, aplicá-lo durante 10 minutos à superfície exterior da amostra com uma pressão de 50 N/cm2, o que corresponde a aplicar uma força de 100 N a uma superfície de ensaio de 14 × 14 mm.Durante este período de 10 minutos, o pedaço de tecido deve ser impregnado de novo com a mistura, para que a composição do líquido aplicado seja sempre idêntica à prescrita. Durante o período de aplicação, é permitido aliviar a pressão aplicada à amostra, para evitar a sua fendilhação.2.2.2.3. LimpezaTerminada a aplicação da mistura de ensaio, as amostras são secas ao ar livre e, em seguida, lavadas com a solução definida no n.o 2.3 (Resistência a detergentes) a 23 °C +- 5 °C. Por fim, enxaguam-se as amostras cuidadosamente com água destilada contendo, no máximo, 0,2 % de impurezas, a 23 °C +- 5 °C, e limpam-se com um pano macio.2.2.3. Resultados2.2.3.1. No final do ensaio de resistência aos agentes atmosféricos, a superfície exterior de cada amostra deve estar isenta de fissuras, riscos, estilhaçamento e deformação, e a variação média da transmissão Δ t = (T2 - T3)/T2, medida nas três amostras pelo método referido no apêndice 2 do presente anexo, não deve ultrapassar 0,020 (Δ tm &lt;= 0,020)2.2.3.2. No final do ensaio de resistência a agentes químicos, as amostras não devem apresentar vestígios de manchas químicas susceptíveis de alterar a difusão de fluxo, cuja variação média Ä dm = (T5 - T4)/T2, medida nas três amostras, de acordo com o procedimento descrito no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,020:>REFERÊNCIA A UM GRÁFICO>.2.2.4. Resistência a radiações emitidas pela fonte luminosaEfectua-se o seguinte ensaio:Expõem-se à luz da fonte luminosa de descarga num gás amostras planas de